ESS 355 



terre cuite, appelé moujle , dont la voûte est demi- cylindri- 

 que dans la plus grande partie de sa longueur, et dont l'aire 

 ou la sole est un carré long. La inouile est percée de quatre 

 ou six fentes, dont deux au fond vis-à-vis de l'ouverture, et 

 dont une ou deux de chaque côté; celles-ci ont dix- huit à 

 vingt millimètres de longueur sur cinq de largeur. On intro- 

 duit la moufle dans le laboratoire d'un fourneau carré ou 

 elliptique par une ouverture demi-circulaire , et on la soutient 

 dans une position horizontale au moyen d'une brique qu'on 

 a fortement assujettie au laboratoire. Avant de placer les cou- 

 pelles dans la moufle , on recouvre l'aire de celle-ci avec du 

 sable fin ou de la craie en poudre, afin que les coupelles ne 

 puissent y adhérer, dans le cas où l'oxide de plomb qu'elles 

 auroient imbibé les traverseroit. Le fourneau, garni de sa 

 moufle, est appelé /ownieat/ de coupelle. C'est un véritable 

 ^'^urneaude réverbère, dans lequel on distingue, i." un cen- 

 drier; 2." un foyer; 5." un laboratoire; 4.° un dôme; 5.° 

 un tuyau d'aspiration. On met le charbon dans le fourneau 

 par une ouverture appelée gueulard , qui se trouve au-dessus 

 de la moufle. 



Il est essentiel de remarquer qu'un peu au-dessous de l'ou- 

 verture de la moufle il y a, à l'extérieur, un plan horizontal 

 de terre qui fait corps avec le fourneau et qui s'étend sur 

 toute la largeur de la face antérieure: c'est sur ce plan qu'on 

 place la porte de la moufle; on l'en approche, ou on l'en 

 éloigne, suivant que l'on veut augmenter la température 

 de la moufle , ou bien la diminuer. 



Avant de procéder à un essai , il faut reconnoître à peu 

 près quel est le titre de l'alliage sur lequel on veut opérer; 

 car le plomb qu'il faut y ajouter pour le coupeller , doit être 

 en quantité d'autant plus grande que l'argent contient plus 

 de cuivre. On peut arriver à cette connoissance d'après la 

 couleur, la pesanteur, le son, Télastlcité de l'alliage, la 

 résistance qu'il oppose à la lime, la couleur de la surface 

 limée , et surtout le changement de couleur qu'il éprouve 

 par une chaleur rouge. Le cuivre diminue la blancheur de 

 l'argent et sa densité; il augmente son élasticité , sa dureté, 

 sa résistance à être limé : plus il y a de cuivre dans l'alliage , 

 plus la couleur de celui-ci devient brune par la calcina- 



